— 510 — 



Se determinó en primera línea, el contenido de agua en la 

 ganga, la cual dio una pérdida sobre la lámpara de cerca de 

 5 Vo? notándose que la cantidad mayor de este despren- 

 dimiento se verificaba á una temperatura no muy alta, an- 

 tes de llegar al rojo, no aumentándose mucho esta pérdida 

 al esponer las muestras á una temperatura superior. 



Como en el mineral verde, á la temperatura indicada, no 

 se notaba aun descomposición alguna, se estableció fácil- 

 mente un método para determinar aproximadamente la 

 cantidad de agua que correspondia á la ganga, contenida 

 en las muestras analizadas. 



Ademas, al tratar un fragmento de este mineral con el 

 ácido nítrico diluido, se notó en tal ó cual punto de los 

 planos del mineral desprendimientos de unas que otras 

 pequeñas burbujitas gaseosas, indicio suficiente para sos- 

 pechar la presencia de pequeñas cantidades de carbonates, 

 procedentes tal vez de alguna descomposición parcial, ó de 

 pequeñas partículas entremixtas de Malaquita, Cerru- 

 sita, ó Zinquita. 



Necesitaba pues determinar también con exactidud, al 

 lado de su agua constitucional, la cantidad de estos distintos 

 componentes secundarios, porque su conocimiento detalla- 

 do debia ser de la mayor importancia para calcular y esta- 

 blecer con seguridad la fórmula química de este mineral. 



Una cantidad determinada (ca 1.2grm.)del mineral 

 muy finamente pulverizada se puso en una navecilla que 

 se introdujo en un tubo de vidrio refractario, colocado en 

 un baño de aire. El tubo refractario se combinó por uno 

 de sus estreñios con una corriente de aire bien regulada 

 que habia pasado por hidrato de potasio y cloruro de cal- 

 cio. En el otro estrerao del tubo fueron colocados tubos 

 aspirantes en forma de U, con cloruro de calcio y potasa 

 cáustica, para la determinación del contenido de agua y 

 ácido carbónico, agregándose al estremo, un tubo aspi- 

 rador con potasa cáustica, para impedir de afuera la en- 



